724 



Nicolas FLAMEL. 



TANNAGE RAPIDE ET ULTRA-RAPIDE 



phénomènes rappelés plus haut. Quant à l'ac- 

 tion des acides, et de certaines substances, elle 

 a pour but de gonller la peau et par suite de 

 faciliter la pénétration des jus. 



On pourrait croire à une exagération de notre 

 part sur l'effet de l'agitation. Stark et Cie, à 

 Weisenau près de Mayence, ont breveté, en 1S91 ', 

 l'emploi du tanin en poudre ou en pâte avec 

 friction sur les peaux fraîches simplement dé- 

 gorgées et décolorées. Le tanin s'absorbe en 

 peu d'heures et l'eau exsudée forme pâte avec le 

 tanin. 



La pression a été augmentée également. Une 

 patente anglaise 2 indique que les peaux prépa- 

 rées à l'ordinaire sont plongées dans les liqueurs 

 tannantes renfermées au sein d'une cuve en cui- 

 vre à parois résistantes. Les jus sont soumis à une 

 pression de cinq à six kilogrammes et les jus 

 sont changés toutes les 24 heures. En Italie, sem- 

 blable méthode avait été brevetée par la maison 

 Alimonda à LaSpezzia. D'autres fois, les cuirs 

 sont comprimés entre des cylindres au sein des 

 jus 3 . 



L'action du vide'' est également utilisée; les 

 peaux sont chargées d'abord dans un appareil, 

 puis, après vide, les jus sont introduits. L'opé- 

 ration est répétée deux ou trois fois. 



L'action de la pression ou du vide est encore 

 activée par la rotation, comme dans le procédé de 

 « tannage avec des bains de concentration crois- 

 sante et des pressions également croissantes 

 dans l'appareil rotatif 3 ». 



Aux jus ont été ajoutés non seulement des 

 acides, mais les sels et les composés les plus 

 divers. Le tannage ultra-rapide, grâce à tous ces 

 moyens, peut être effectué en moins de quarante- 

 huit heures: mais le cuir est-il le même que le 

 cuir obtenu par tannage lent? L'expérience ac- 

 tuelle montre qu'il n'en est rien. 



Si le tannage est moins rapide et s'il s'effectue 

 en trois mois ou en six mois, on obtient le tan- 

 nage rapide ou accéléré, dont les produits sont 



1. Br. St. 2871, 4 avril 1891. 



2. 20.154 — 11 septembre 1896. R. W. James à Londres. 



3. lir. allem. 98342, 22 décembre 1896 — Georges de Cey- 

 ler. à Mouscron. 



4. Br. anglais n° 8131 du 5 avril 18'.I8. Scote à Liverpool. 



5. Br. allem. n- 103.398 <Im G juillet 1897. H. Schmidt à 

 Hambourg-Ulhenhorsl et J. Landinî a Hambourg. 



intermédiaires entre les précédents et ceux 

 fournis par le tannage lent. 



Peut-on reconnaître la valeur de ces différents 

 cuirs avant usage? 



Peut-on caractériser le mode de tannage? 

 A la première question il n'est pas possible de 

 répondre. Des expériences de longue durée ont 

 été certainement exécutées, rien n'a été encore 

 publié. Quelques communications ont été faites 

 à la Société d'Encouragement pour l'Industrie 

 nationale qui, fidèle à son passé, a dirigé des 

 recherches dans cette voie, mais les études 

 qu'elle a patronnées sont en cours. 



A la seconde, il n'est pas non plus facile de ré- 

 pondre. Au début, les cuirs tannés aux extraits, 

 par tannage rapide ou ultra-rapide, renferment 

 naturellement les substances : sels, acides ou 

 autres ajoutées aux jus. Mais l'emploi des sub- 

 stances faciles à retrouver par l'analyse a été 

 abandonné et les acides utilisés pour le gonfle- 

 ment sont des acides organiques, plus coûteux 

 que l'acide sulfurique, mais qui existent natu- 

 rellement dans les jus ou les peaux et qui ne 

 peuvent plus être aussi facilement caractérisés. 

 Restait une autre différence entre les cuirs tan- 

 nés lentement et les cuirs tannés aux extraits 

 plus ou moins rapidement : celle, pour ces der- 

 niers, de renfermer une plus grande quantité de 

 matières tannantes solubles que dans les pre- 

 miers. Cette différence, qui s'atténuait déjà au 

 corroyage, a, elle aussi, disparu. De nouveaux 

 procédés de tannage rapide permettent de tra- 

 verser les cuirs juste assez pour qu'ils soient 

 dits tannés à cœur, mais il n'y a pas de tanin en 

 excès, soluble dans l'eau. Les tanneurs qui 

 tannent rapidement avec leurs vieux procédés, 

 et qui laissaient trop de tanin non fixé par la 

 peau et par suite soluble dans l'eau, n'ont qu à 

 laisser dégorger leurs cuirs dans l'eau pour 

 enlever l'excès de tanin compromettant, et les 

 cuirs ne paraissent plus être tannés rapidement. 

 Malheureusement la valeur de leurs cuirs n'en 

 est pas augmentée. 



La rude expérience de cette guerre sera, pour 

 le cuir à semelles, la faillite du tannage ultra- 

 rapide et même d'un grand nombre de tannages 

 rapides. 



Nicolas Flamel. 



